( 2 34) 



souvent pour la fabrication des l'essorts. Il a fait des essais moins nombreux 

 sur l'acier cment corroy et non corroy, tremp et recuit, sur l'acier na- 

 turel tremp et recuit, sur l'acier fondu tremp et recuit des tempratures 

 diverses ou mme non recuit aprs la trempe, sur l'acier fondu l'tat na- 

 turel, c'est--dire n'ayant subi ni trempe, ni recuit, ni martelage. 



Pour tous ces aciers, le coefficient d'lasticit dduit de l'observation 

 des flexions de la lame pose sur deux appuis et charge au milieu de l'in- 

 tervalle des appuis, a t compris entre 19000 et 21 000 kilogrammes par 

 millimtre carr, sans qu'il soit possible de reconnatre aucune influence 

 de la nature de l'acier, du degr de la trempe ou du recuit, et du corroyage, 

 sur la valeur de ce coefficient qui, dans la pratique, peut tre considr 

 comme gal, dans tons les cas, ao 000 kilogrammes par millimtre carr. 



L'acier fondu, tremp et recuit comme il l'est ordinairement dans les 

 ateliers de fabrication, ne commence prouver de dformation perma- 

 nente apprciable, que lorsque le plus grand allongement ou raccourcis- 

 sement proportionnel des fibres du mtal sous charge a atteint la limite de 

 l\ 5 millimes. Aprs des allongements sous charge de 6, 7 et 8 millimes, 

 la flche persistante n'est jamais considrable ; il est remarquer en outre 

 que cette flche permanente n'augmente pas du tout lorsqu'on charge et 

 dcharge plusieurs fois de suite la lame d'un mme poids, tant que l'allon- 

 gement proportionnel, d la flexion sous la charge, ne dpasse pas 6 mil- 

 limes. Lorsque cette dernire limite est dpasse, la flche persistante aprs 

 la suppression de la charge augmente un peu avec le nombre des preuves, 

 mais toujours d'une quantit trs-petite. 



L'acier non tremp a t dform d'une manire permanente par l'ac- 

 tion peu prolonge d'un poids qui n'a dtermin qu'un allongement pro- 

 portionnel maximum de 3 millimes. Le martelage parat aussi abaisser la 

 limite au del de laquelle commencent se manifester des dformations 

 permanentes. 



Dans le cours des expriences, les lames d'acier fondu ont subi des 

 flexions qui ont d produire des allongements et raccourcissements des 

 fibres extrmes s'levant 7, 8 et mme 9 \ millimes de la longueur pri- 

 mitive, sans prouver de rupture. 



Pour reconnatre l'effet de charges persistantes pendant longtemps, 

 l'auteur a plac plusieurs lames d'acier dans un appareil compos d'une 

 traverse en bois portant, vers ses extrmits, deux supports'en fer sur les- 

 quels repose la lame d'acier; celle-ci est presse, au milieu de l'intervalle 

 des appuis, par un trier en fer, qui embrasse la lame ainsi que la traverse 



